llô SÉANCE BU 17 NOVEMBRE 18 ( 52 . 
des plages dans lesquelles les axes optiques présentent à la tem¬ 
pérature ordinaire des écartements très différents et une orienta¬ 
tion qui peut avoir lieu dans deux plans rectangulaires entre eux, 
avec une dispersion d’autant plus considérable que l’écartement 
est plus petit. Il existe donc une grande analogie entre la consti¬ 
tution physique de ces deux minéraux et celle des feldspaths du 
cinquième système cristallin. Aussi, quoique les axes d’élasticité 
optique coïncident nécessairement toujours avec les axes cristallo¬ 
graphiques et que leur longueur relative puisse seule varier, la 
calcination détermine-t-elle dans leurs propriétés optiques biré¬ 
fringentes des modifications permanentes et temporaires entiè¬ 
rement semblables à celles que j’ai découvertes dans l’orthose. Si 
l’on rapporte les formes de la cymophane à un prisme rhomboïdal 
droit de 119° Ô6', on voit, dans les cristaux du Brésil les plus 
transparents et les plus homogènes, que le plan des axes optiques 
est normal à la base et que la bissectrice aiguë positive est paral¬ 
lèle à la petite diagonale de cette face ; vers 20° C. l’angle des 
axes correspondant au rouge s’y élève jusqu’à 120° et celui des 
axes correspondant au violet jusqu’à 118°. Certaines plages à reflets 
opalins montrent des axes rouges réunis et des axes bleus séparés 
dans un plan parallèle à la base ; d’autres plages offrent les axes 
correspondant à toutes les couleurs séparés dans ce même plan. 
Une élévation de température a pour effet de rapprocher les axes 
orientés parallèlement à la base et d’écarter ceux dont l’orienta¬ 
tion lui est perpendiculaire. Jusqu’au rouge naissant les chan¬ 
gements ne sont que temporaires, mais une calcination de quinze 
minutes, à la température de la fusion de l’argent, suffit pour les 
rendre permanents et déjà considérables. La perte en poids n’est, 
comme pour l’orthose, que de 1 milligramme par gramme, et l’as¬ 
pect extérieur de la substance n’est nullement modifié ; seulement, 
dans la cymophane, ce sont les plages laiteuses intérieures qui 
semblent avoir été formées à une température notablement plus 
basse que les plages transparentes. 
Pour la Brookite , dont les formes cristallines peuvent être re¬ 
gardées comme dérivant d’un prisme rhombique de 99° 50', le 
plan des axes optiques est tantôt parallèle, tantôt perpendiculaire 
à la base; la bissectrice est positive et reste toujours parallèle à la 
petite diagonale de cette face. La dispersion est très considérable, 
et, lorsque les axes sont situés dans le plan de la base, les rouges 
sont plus écartés que les violets ; leur écartement augmente d’une 
manière temporaire par une calcination faible et d'une manière 
permanente par une calcination plus énergique. Dans un échan- 
